310 Zweiter Abschnitt. Harze. 



dass der Gummilack in naher Beziehung zu den Fettsubstanzen stehe, 

 bestätigen. 



Nach Tschirch und Farner hat der Stocklack folgende procenti- 

 sche Zusammensetzung: 



Wachs (Myricyl- und Cerylalkohl frei und 



gebunden an Melissin-, Cerotin-, Oel- 



und Palmitinsäure) 6,0 Proc. 



Farbstoff (identisch mit Schmidt's Laccain- 



säure) 6,5 » 



. [ätherunlösliches 65 Proc. | 



j ätherlösliches 35 » j ' ' ' 

 Rückstand (Sand, Holzstücke, Insectenhäute) 9,5 » 



Wasserverlust u. s. w 3,5 » 



100,0 



Sowohl Gummilack als Schellack werden mit Colophonium verfälscht. 

 Schon in den Productionsländern soll eine Verfälschung des Schellacks 

 mit Terpentin und Colophonium vorgenommen werden ') , was aber mit 

 Rücksicht auf die Seltenheit der gemeinen (terpentinliefernden) Coniferen- 

 harze und den sonstigen Reichthum an anderen Harzen in Indien nicht 

 sehr wahrscheinlich ist. Dass aber der im Kleinhandel so häufige Schel- 

 lack mit Colophonium verfälscht wird, ist oft constatirt worden. Der 

 Nachweis geschieht gewöhnlich durch Petroläther, welcher nur 1 — 2 Proc. 

 Schellack, hingegen 90 Proc. Colophonium auflöst, oder durch wasser- 

 und alkoholfreien Aether, welcher Colophonium vollständig, hingegen von 

 Schellack nur 5 — 6 Proc. in Lösung bringt'-). 



Der Schellack dient zur Darstellung von Weingeistfirniss und Spiri- 

 tuslacken, insbesondere zu Polituren (Tischlerpolitur), ferner zur Bereitung 

 von Schmelzlacken (Siegellack u. s. w.), Kitten, sog. Marineleim, zu Filz- 

 arbeiten in der Hutfabrication und in der Appretur von Geweben (s. 

 Kick-Gintl's Techn. Wörterbuch). Neuestens wird er zur Herstellung 

 des sog. Schwimmlackes im Licht- und Steindruck angewendet (Albert, 

 Der Lichtdruck an der Hand- und Schnellpresse. 1898. p. 138) und in 

 alkoholisch -ammoniakalischer Lösung als photographischer Negativlack, 

 welcher die erwünschte Eigenschaft, in der Kälte klar aufzutrocknen, 

 besitzt. 



Der Gummilack ist in den Heimathländern seit alter Zeit bekannt. 

 Auch die Farbstoff- und Schellackgewinnung aus Gummilack ist eine 



■1) Andes, Firnissfabrication. 1895. p. \\8. 



ä) Ueber die mechanische Scheidung des Schellacks von zugesetztem Colopho 

 nium zur quantitativen Bestimmung der Verfälschung s. Wiesner in Dammer's 

 Lexikon der Verfälschungen. Leipzig 1887. p. 358. 



1 



